aSo JOURNAL DK PHYSIQUE, DE C HIM IE 



il se trouve snrnionte d'un email d'un gris verdatre qui contient 

 le cjnart de son poids d'etain. II fait fondre cet alliage m^tallique 

 au fonrnc-au de reverhere , enlove d'heure en heure ce qui s'est 

 oxide et qui est sons forme de poudre d'un Ijlanc sale, qii'il 

 separe du cuivre par le lavage. 11 reste dans le fburneau un al- 

 liage de cuivre et d'etain dont la cassure n'ost pas a facettes , 

 mais semblabie a celle du metal des cloches. 



On en separe le cuivre de I'etain en procedant comtne il est 

 indique dans le paragraphe precedent. 



La chanx ou oxide du cuivre d'un blanc sale ayant ete reduite 

 par le charhon , produit nn alliage d'etain et de cuivre ; sa 

 couleur est jaune commo la pyrite ciiivreuse : il offre dans 

 sa cassure des lames ou cristaux stries. Cet alliage est sunnonte 

 dans la fonte par un melange d'etain et d'oxide de ce metal , 

 lequel refroidi , produit des masses solides d'un gris jaunatre , 

 dont la cassure otfre un grain brillant comme la pyrite raarliale 

 in forme. 



La matiere vitrense qui nagesur cet alliage metalliquo , etant 

 refroiJie est d'un gris jaunatre^ c'est un vcrre ou plutot un email 

 d'etain oh. Ton distingue trois couches ; celle qui touche au 

 metal en bain, est grise , brillante, contient beaucoup d'^iain 

 a I'etat metallique ; la couche intermediairc offre un email d'un 

 gris jaunatre ; la couche superieure qui avoit le contact de I'air 

 et du feu est scoriforme et noiratre. Ces trois etats ou se pre- 

 sente I'etain tiennent h. la quantite de charbon , comme I'a ob- 

 serve le C. Anfry. L'oxide ou chaux blanche d'etain ne peutse 

 nitrifier que par I'addition d'un peu de charbon , et ne se reduit 

 qu'A I'aide de dix parties. 



Pendant tontes ces operations il se sublime de l'oxide ou chaux 

 d'etain blanche, trcs-fine, qu'on retire des chemiuees des four- 

 neaux de reverberes, ou I'on opere les calcinations et les re- 

 ductions. 



J'ai observe que I'etain qu'on retire des scories du metal des 

 cloches a plus de solidite que I'etain pui- ; qu'il peut se rompre , 

 et qu'il prescnte un gi-ain metallique grisatre ^ ce que n'offre pas 

 I'etain pur. II doit cette propriete a une portion d'antimoine qui 

 est employee par les potiers d'etain pour donner de la durete a 

 ce metal. Cet alliage une fbis fait, il est presqu'impossible de 

 faire !e depart de ces nietaux. Les fondeiirs de clochos employant 

 I'etain du coiiiinerce , il n'est done pas <iiontiant i[ue I'etaiu qu'on 

 retire des scories du metal des cloches, contienne de I'anti- 

 moine J peiit-etre ausbi les fondeurs eu introduisentils. 



Bicn 



